( i65 ) 

 pas que le zinc au moment de sa solidification retienne beaucoup plus de si- 

 licium : car dans nos liqueurs nous n'avons trouvé que des traces de silice 

 ou de silicium graphitoïde, et la seule portion de silicium que l'on perde 

 est celle qui peut se dégager à l'état d'hydrogène silice de MM. Wôhler et 

 Buff au moment de la dissolution du zinc. 



» Si l'on chauffe le zinc silice à ime température bien supérieure au point 

 de vaporisation du métal, le silicium reste à l'état d'une matière fondue 

 qui est entièrement dépouillée de zinc. Alors le silicium lui-même se fond 

 en une masse qui'prend pendant sa solidification tous les caractères cristal- 

 lographiques connus déjà pour le silicium fondu. Le silicium pur peut se 

 fondre et se couler dans des moules. C'est ainsi qu'ont été préparés les 

 lingots que nous avons l'honneur de présenter à l'Académie. 



» Nous préparons en ce moment les combinaisons du silicium avec les 

 principaux métaux. Ces corps sont tous dignes d'être étudiés à des points 

 de vue variés. Ainsi le silicium et le fer donnent plusieurs sortes de fontes 

 ou d'aciers extrêmement fusibles, dans lesquels le silicium joue le rôle du 

 charbon. Les propriétés physiques de ces corps singuliers seront compa- 

 rées aux propriétés correspondantes des fontes et des aciers ordinaires. 

 Nous avons dû, pour le moment, fixer notre attention sur des alliages de 

 silicium dont le colonel Treuille de Beaulieu, directeur de l'atelier de pré- 

 cision au Comité de l'Artillerie, nous a demandé la préparation et les ana- 

 lyses pour les comparer au bronze ordinaire des canons : le problème qui 

 nous était posé consistait dans la recherche d'une matière en même temps 

 dure, tenace, présentant quelque malléabihté et exempte de liquation. 

 Nous donnons ici le résultat de nos essais. 



» Siliciure ou acier de cuivre. — Quand on prépare le silicium avec du 

 chlorure de silicium et du sodium dans des nacelles de cuivre, la nacelle 

 est recouverte d'une couche de métal blanc, assez dure pour résister à la 

 lime : c'est un siliciure de cuivre, que nous avons préparé par des procédés 

 qu'on réalise très-facilement, même sur une échelle assez considérable. On 

 obtient un alliage très-dur, cassant et blanc comme le bismuth, contenant 

 12 pour loo de silicium, en fondant ensemble 3 parties de fluosilicate de 

 potasse (i), I partie de sodium et i partie de cuivre en tonrniu'e, à une 

 température telle, que le bain métallique se trouve recouvert d'une sco- 



(i) On peut remplacer le fluosilicate de potasse par un mélange de sable et de sel marin. 

 Mais la réduction est moins facile. 



